51 



Ces 2,8 d'oxlde de zinc, séparés de nouveau de 

 l'ainmoniaque par 1 evaporaiion et la ralcinaiion , 

 équivalent à 2,243 zinc. Les 0,0G de silice, réunis 

 aux 0,14 de silice précédemment trouvés, donnent 

 pour ce composé un total de 0,2. 



En réunissant ces divers résultats, on trouve dans 

 la composition de ces cinq grammes : 



Zinc 2,243 



■ Fer 0,762 



Soufre 1 ,485 



Silice 0,200 



Eau et acide carbonique.. . . 0,210 



4,900 



Dans celte analyse, le fer et le zinc sont dosés à 

 l'état métallique ; il y en a cependant une petite partie 

 sous forme d'oxide dans le minerai analysé , et prove- 

 nant de sa gangue. 



Pour rectifier ces premiers résultais, il faut recher- 

 cher dans quelles proportions ces deux métaux sont 

 unis au soufi^e, dont la totalité constitue des sulfu- 

 res. Le rapport qui paraît se rapprocher le plus des 

 résultats d'analyse, est celui de I atome de soufre 

 uni à 1 atome de fer, 3 atomes de soufre unis à 3 ato- 

 mes de zinc; ce qui donne 0,093 sulfure de fer, et 

 3,350 sulfure de zinc : le pi-emier, composé de 0,37 

 soufre et 0,623 fer; le second, de 1,115 soufre et 

 2,235 zinc. Il y a ainsi, en plus, 0,139 fer, qui re- 

 présentent 0,200 pcroxide de fer, et 0,008 zinc, 

 équivalant à 0,01 oxide de zinc. Doù cinq grammes 

 de minerai analysé seraient composés de : 



